## MITL
Media Ilmiah Teknik Lingkungan Volume 5, Nomor 1, Februari 2020
Artikel Hasil Penelitian, Hal. 1-7
Pemanfaatan Limbah Plastik Jenis PET ( Poly Ethylene Terephthalate ) Pada Pembuatan Beton Mutu Rendah  Di Kota Palangka Raya
Kamaliah 1* , Noviyanthy Handayani 2
1 Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya 2 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Surel: * kamaliahchua@gmail.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian tentang pemanfaatan  limbah plastik  jenis PET ( Poly Ethylene Terephthalate ) terutama  dalam  bidang  teknik  sipil  belum  begitu  banyak dilakukan di Palangka Raya. Padahal setiap hari di Palangka Raya, jenis limbah  plastik  ini  cukup  besar  jumlahnya.  Pengelolaan  limbah  jenis  ini pun  masih  belum  maksimal,  sehingga  sampah  jenis  ini  dapat mengganggu  lingkungan  di  Palangka  Raya.  Oleh  karena  itu  perlu dilakukan  penelitian  agar  limbah  plastik  tersebut  dapat  digunakan sebagai  bahan  bangunan  teknik  sipil  dalam  hal  ini  sebagai  bahan campuran beton mutu rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah  limbah  plastik  jenis  PET  ( Poly  Ethylene  Terephthalate )  dapat digunakan  sebagai  bahan  campuran  untuk  beton  mutu  rendah  di  Kota Palangka Raya dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kuat tekan beton mutu  rendah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  percobaan  di laboratorium.  Mutu  beton  yang  direncanakan  adalah  K  225  yang termasuk  klasifikasi  beton  mutu  rendah.  Pengujian  dilakukan  dalam  7, 14, dan 28 hari. Limbah plastik jenis PET sendiri akan digunakan sebagai bahan  pengganti  agregat  kasar.  Variasi  penggunaan  plastik  jenis  PET terhadap  berat  agregat  kasar  adalah  5%,  10%  dan  15%.  Jumlah  sampel untuk  masing-masing  kondisi  adalah  3  buah  sampel,  sehingga  total sampel yang digunakan adalah sebanyak 36 buah. Nilai kuat tekan beton menurun  seiring  dengan  penambahan  kadar  limbah  plastik  PET.  Kuat tekan rata-rata untuk variasi campuran agregat kasar limbah plastik PET 0% (normal), 5%, 10%, dan 15% berturut-turut sebesar : 272,40 kg/cm 2 , 246,27 kg/cm 2 , 239,82 kg/cm 2 , dan 206,31 kg/cm 2 .

## Kata kunci
Beton  mutu  rendah  , limbah  plastik  PET, kuat tekan beton

## PENDAHULUAN
Pekerjaan  pembangunan  di  kota  yang sedang  berkembang  di  Indonesia  seperti Palangka  Raya  meliputi  pembangunan  hotel, gedung  perkantoran  pemerintah,  perumahan dan lain sebagainya sedang banyak dilakukan. Pekerjaan  tersebut  tentu  memerlukan  jumlah
material  penyusun  beton  yang  relatif  banyak dan  memakan  biaya  relatif  tinggi.  Penelitian mengenai kuat tekan beton dengan menggunakan  material  non  konvensional telah  banyak  dilakukan  di  Kota  Palangka Raya.  Sebagai  contoh  adalah  pengguaan  abu sekam  dalam  campuran  beton  yang  sudah
diteliti  di  Palangka  Raya.  Campuran  beton dengan  bahan  non  konvensional  tersebut, tentunya  harus  melalui  pengujian  sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum (DPU).
Subjek  dalam  penelitian  mengenai beton  antara  lain  kerikil  atau  agregat  kasar sebagai  salah  satu  bahan  penyusun  beton. Dari  tahun  ke  tahun  harga  kerikil  semakin mahal, sehingga  penelitian untuk mengurangi penggunaan  kerikil  pada  pembuatan  beton banyak dilakukan. Untuk mengurangi penggunaan  kerikil  sebagai  bahan  campuran beton,  maka  perlu  dicari  material  pengganti yang lebih murah dan memenuhi syarat. Salah satu  material  yang  patut  dipertimbangkan adalah  limbah  plastik  jenis  PET  ( Poly Ethylene Terephthalate ).
Penggunaan  limbah  plastik  sebagai bahan campuran beton akan sangat bermanfaat dari segi ekonomi karena harganya  yang  jauh  lebih  murah  dibanding agregat  kasar  atau  kerikil.  Namun  manfaat besar  lainnya  adalah  dari  segi  lingkungan. Menurut Pratikto [5] racun dari plastik terlepas saat  terurai  atau  terbakar,  sehingga  tidak  ada satu  bakteri  pun  yang  dapat  menguraikan sampah  plastik.  Semakin  banyak  penggunaan PET  maka  limbah  dari  PET  juga  akan semakin  meningkat.  Walaupun  plastik  jenis poliester  ini  tidak  menimbulkan  bahaya  yang langsung  terhadap  lingkungan,  yakni  tidak menghasilkan  bahan  penyebab  turunnya kualitas kesehatan manusia, namun plastik ini tidak dapat langsung didegradasi di alam [2] .
Dari  kedua  pendapat  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  limbah  plastik  jenis  PET merupakan  jenis  limbah  yang  bisa  merusak lingkungan.  Di  Kota  Palangka  Raya  sendiri, timbulan  sampah  yang  berasal  dari  limbah plastik  jumlahnya  cukup  besar.  Permana  dan Trihadiningrum [4] mengungkapkan  bahwa komposisi  sampah  yang  berasal  dari  limbah plastik  di  Kota  Palangka  Raya  mencapai 14,95%  dari  keseluruhan  timbulan  sampah. Kesimpulan  yang  didapat  adalah  bahwa plastik menjadi penyumbang  sampah terbesar kedua setelah sampah basah di Kota Palangka Raya.
Pertanyaan  yang  timbul  adalah  apakah limbah  plastik  jenis  PET  dapat  memenuhi
syarat sebagai bahan pembuatan beton dengan kondisi  agregat  di  Palangka  Raya.  Apakah kuat  tekan  beton  yang  direncanakan  akan memenuhi ketentuan bila  limbah plastik  jenis PET  digunakan  untuk  pengganti  kerikil. Pratikto [6] menyimpulkan  bahwa  PET  dapat digunakan  dalam  pembuatan  beton  ringan dengan  rasio  perbandingan  untuk  campuran setiap  m 3 beton  ringan  adalah  semen  263  kg, pasir 420 kg, air 279 kg dan agregat PET 559 kg  pada  pemakaian  additive  50  ml. Setiawan [7] menyatakan  bahwa  limbah  botol  plastik jenis  PET  dapat  dijadikan  sebagai  pengganti agregat  kasar  beton  ringan  dengan  melalui proses pemanasan, pendinginan, dan pemecahan.
Dari  penelitian  yang  sudah  dilakukan tersebut,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa limbah  plastik  jenis  PET  dapat  digunakan dalam  pembuatan  beton.  Limbah  plastik tersebut  digunakan  sebagai  bahan  pengganti kerikil  atau  agregat  kasar.    Namun  penelitian tersebut  dilakukan  di  luar  Kota  Palangka Raya  dimana  material  agregat  halus  sebagai bahan  pembuat  beton  lainnya  tentu  berbeda dengan yang ada di Palangka Raya. Penelitian tentang pemanfaatan limbah plastik jenis PET dalam  pembuatan  beton  di  Kota  Palangka Raya tentu perlu untuk dilakukan. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dilakukanlah penelitian  berjudul  ―Pemanfaatan  Limbah Plastik Jenis PET ( Poly Ethylene
Terephthalate )  Pada    Pembuatan  Beton Mutu Rendah Di Kota Palangka Raya‖.
Beton mutu rendah adalah beton dengan mutu  di  bawah  K-250  Penelitian  ini menggunakan Semen Portland, air bersih dari PDAM,  agregat  lokal  dari  Bukit  Rawi  dan Bukit  Batu  serta  limbah  plastik  jenis  PET yang  diambil  dari  tempat  pembuangan sampah di sekitar Kota Palangka Raya.

## METODE PENELITIAN Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah:
1. Alat uji kuat tekan beton
2. Alat  abrasi  agregat  kasar  ( Los  Angeles Machine )
3. Oven
4. Kubus beton
5. Alat analisis saringan
6. Alat uji berat jenis
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Semen
2. Agregat kasar dari Tangkiling
3. Agregat halus dari Tangkiling
4. Limbah PET
5. Air

## Prosedur Penelitian

## Persiapan Agregat Kasar Dari Limbah PET
Tahap  ini  dimulai  dari  pembuatan agregat  kasar  dari  limbah  plastik  jenis  PET. Kemudian  agregat  kasar  dari  limbah  tersebut dipanaskan  yang  selanjutnya  didinginkan. Setelah itu dipecah dengan ukuran yang sudah ditentukan sehingga menjadi agregat kasar.

## Tahap Uji Material Penyusun Beton
Tahapan  pengujian  material  penyusun beton adalah sebagai berikut:
1. Menguji Kadar Air Agregat
Standar  yang  dipakai  dalam  pengujian  ini adalah  SNI  03-1971-2008.  Tujuan  dari pengujian  ini  adalah  untuk  memperoleh angka  persentase  dari  kadar  air  yang dikandung  oleh  agregat.    Material  yang diuji  adalah  agregat  halus  (pasir)  dan agregat  kasar  (batu  pecah).  Material berasal  dari  Bukit  Rawi  dan  Bukit  Batu Kota Palangka Raya.
2. Menguji Berat Jenis Agregat Kasar Standar  yang  dipakai  dalam  pengujian  ini adalah  SNI  03-1969-2008.  Tujuan  dari pengujian  ini  adalah  untuk  memperoleh angka  berat  jenis  curah,  berat  jenis  kering permukaan  dan  berat  jenis  semu  serta besarnya angka penyerapan. Material yang diuji  adalah  agregat  kasar  (dari  limbah plastik jenis PET).
3. Menguji Berat Jenis Agregat Halus Standar yang dipakai adalah SNI 03-1970- 2008.  Tujuan  pengujian  ini  adalah  untuk menentukan  berat  jenis  dan  penyerapan pasir  pada  kondisi  saturated  surface  dry (SSD)  dan  pada  keadaan  jenuh.  Material yang diuji adalah agregat halus (pasir).
4. Analisa Saringan Agregat Halus Dan Kasar Standar  yang  dipakai  dalam  pengujian  ini adalah  SNI  03-1968-2008.  Tujuan  dari pengujian  ini  adalah  untuk  memperoleh distribusi  besaran  atau  jumlah  persentase butiran baik agregat halus maupun agregat kasar.  Distribusi  yang  diperoleh  dapat ditunjukan  dalam  tabel  atau  grafik. Material  yang  diuji  adalah  agregat  halus (pasir)  dan  agregat  kasar  (dari  limbah plastik jenis PET).
5. Menguji  Kadar  Lumpur  Agregat  Halus Lewat Saringan No.200
Tujuan  dari  percobaan  ini  adalah  untuk menentukan  kadar  lumpur  yang  terdapat dalam agregat halus lewat saringan no.200 dengan cara pencucian. Material yang diuji adalah pasir.
6. Menguji  Keausan  Agregat  Dengan  Mesin Abrasi Los Angeles
Standar  yang  dipakai  dalam  pengujian  ini adalah  SNI  03-2417-2008.  Tujuan  dari pengujian ini adalah menentukan ketahanan  agregat  kasar  terhadap  keausan yang  terjadi  dengan  menggunakan  Mesin Abrasi  Los  Angeles.  Material  yang  diuji adalah  agregat  kasar  (dari  limbah  plastik jenis PET).

## Perencanaan  Rancangan  Campuran  Beton (Mix Design)
Perencanaan  campuran  beton  dilakukan untuk  mengetahui  komposisi  yang  tepat antara  berat  semen,  berat  masing-masing agregat  dan  berat  air  yang  diperlukan  untuk mencapai  suatu  kekuatan  yang  diinginkan. Dalam teori teknologi beton dijelaskan bahwa faktor-faktor  yang  sangat  mempengaruhi kekuatan  beton  ialah  (1)  faktor  air  semen ( water-cement ratio ) dan kepadatan, (2) umur beton, (3) jenis semen, (4) jumlah semen dan (5) sifat agregat.
Perencanaan  campuran  beton  dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain perancangan model Amerika berdasarkan American  Concrete  Institute  (ACI)  dan perancangan  model  Inggris  yang  berdasarkan British  Standard  (BS)  dan  dikenal  dengan Metode DOE (Department of Environment).

## Pembuatan Benda Uji
Tahapan  ini  meliputi perencanaan adukan campuran beton, menggunakan metode  campuran  sesuai  SNI  tahun  2008 dengan  judul  buku  Tata  Cara  Pembuatan Rencana  Campuran  Beton  Normal  dengan perencanaan  mutu  beton  yang  direncanakan pada  umur  28  hari  adalah  (K-225)  dengan kubus  beton  sebagai  benda  uji  berukuran 15cm x 15cm x 15cm berjumlah tiga sampel.

## Pengujian Benda Uji
Menguji  kuat  tekan  beton  mutu  K-225 dilakukan pada umur beton 7, 14 dan 28 hari menggunakan 3 sampel setiap variasinya.
1. Uji Slump Uji ini dimaksudkan untuk mengukur nilai slump  adukan  beton  segar  sehingga  dapat
diketahui  kemudahan  untuk  mengerjakan ( workability ).
2. Uji Kuat Tekan Standar  yang  dipakai  dalam  uji  ini  adalah SNI  03-1974-2008.  Tujuan  pengujian  ini adalah  untuk  memperoleh  nilai  kuat  tekan dengan prosedur yang benar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  yang  didapat  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut.
Beton  K  250  Tanpa  Penambahan  Limbah PET
Kuat  tekan  beton  K  250  sebelum ditambah  limbah  PET  dapat  dilihat  pada Gambar 1 berikut
Gambar 1. Kuat tekan beton K 250 tanpa penambahan limbah PET
Pada  Gambar  1  terlihat  bahwa  nilai kekuatan tekan beton mengalami  peningkatan seiring bertambahnya umur beton. Pada grafik terlihat kuat tekan beton normal pada umur 7 hari  adalah  246,93  kg/cm 2 ,  dan  meningkat lagi pada pengujian beton kedua umur 14 hari yaitu kuat tekan mencapai 248,80 kg/cm 2 , dan pada pengujian ketiga di umur 28 hari kuat
tekan  bertambah  secara  perlahan  hingga mencapai kuat tekan 272,40 kg/cm 2 .

## Beton K 250 Dengan Penambahan Limbah PET 5%
Adapun kuat tekan beton K 250 setelah penambahan  limbah  PET  sebesar  5%  dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.
Gambar 2. Kuat tekan beton K 250 dengan penambahan limbah PET 5%
Pada  Gambar  2  terlihat  nilai  kekuatan tekan  beton  mengalami  peningkatan  seiring bertambahnya  umur  beton.  Kuat  tekan  beton pada  umur  7  hari  adalah  207,60  kg/cm 2 , meningkat  pada umur 14 hari yaitu mencapai 224,62  kg/cm 2 ,  dan  pada  pengujian  ketiga  di umur 28 hari kuat tekan bertambah signifikan mencapai kuat tekan 246,27 kg/cm 2 .
Beton  K  250  Dengan  Penambahan  Limbah PET 10%
Adapun kuat tekan beton K 250 setelah penambahan  limbah  PET  sebesar  10%  dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.
Gambar 3. Kuat Tekan Beton K 250 Dengan Penambahan Limbah PET 10%
Pada  Gambar  3  terlihat  bahwa  nilai kekuatan tekan beton mengalami peningkatan
seiring bertambahnya umur beton. Pada grafik terlihat  kuat  tekan  beton  pada  umur  7  hari
adalah  194,67  kg/cm 2 ,  dan  meningkat  lagi pada  pengujian  beton  kedua  umur  14  hari yaitu kuat tekan mencapai 202,89 kg/cm 2 , dan pada  pengujian  ketiga  di  umur  28  hari  kuat tekan  bertambah  secara  signifikan  hingga mencapai kuat tekan 239,82 kg/cm 2 .
Beton  K  250  Dengan  Penambahan  Limbah PET 15%
Adapun kuat tekan beton K 250 setelah penambahan  limbah  PET  sebesar  10%  dapat dilihat pada Gambar.4 berikut.
Gambar 4. Kuat Tekan Beton K 250 Dengan Penambahan Limbah PET 15%
Pada  Gambar  4  terlihat  nilai  kekuatan tekan  beton  mengalami  peningkatan  seiring bertambahnya  umur  beton.  Kuat  tekan  beton pada  umur  7  hari  adalah  173,33  kg/cm 2 ,  dan meningkat  secara  signifikan    pada  pengujian beton  kedua  umur  14  hari  yaitu  kuat  tekan mencapai 202,00 kg/cm 2 , dan pada pengujian ketiga  di  umur  28  hari  kuat  tekan  bertambah
sedikit    hingga  mencapai  kuat  tekan  206,31 kg/cm 2 .

## Kuat  Tekan  Beton  K  250  Tanpa  Dan Dengan Penambahan Limbah PET
Adapun  kuat  tekan  beton  K  250  secara keseluruhan  dapat  dilihat  pada  Gambar  5 berikut.
Gambar 5. Grafik Kuat Tekan Beton K 250 Dengan Variasi Penambahan Limbah PET 246.93 248.80 272.40 207.60 224.62 246.27 194.67 202.89 239.82 173.33 202.00 206.31 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 0 5 10 15 20 25 30 K ua t T eka n B et o n (kg/cm ²) Umur Beton (Hari) Grafik Kuat Tekan Beton K-250 Dengan Berbagai Variasi Penambahan Limbah PET 0% Limbah PET Limbah PET 5%
Limbah PET 10%
Limbah PET 15%
Pada Gambar 5 terlihat bahwa nilai kuat tekan beton menurun seiring dengan penambahan  kadar  limbah  plastik  PET.  Kuat tekan rata-rata untuk variasi campuran agregat kasar  limbah  plastik  PET  0%  (normal),  5%, 10%,  dan  15%  berturut-turut  sebesar  272,40 kg/cm 2 ,    246,27  kg/cm 2 ,  239,82  kg/cm 2 ,  dan 206,31  kg/cm 2 .  Dari  sini  bisa  disimpulkan bahwa  penambahan  limbah  plastik  PET disarankan  tidak  melebihi  5%  dari  berat agregat kasar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka dapat diberi kesimpulan sebagai berikut. 1. Kuat tekan beton maksimum tanpa  limbah PET  adalah  272,40  kg/cm 2 pada  umur  28 hari.
2. Penambahan  limbah  PET  5%  diperoleh kuat tekan beton maksimum adalah 246,27 kg/cm 2 pada umur 28 hari.
3. Penambahan  limbah  PET  10%  diperoleh kuat tekan beton maksimum adalah 239, 82 kg/cm 2 pada umur 28 hari
4. Penambahan  limbah  PET  15%  diperoleh kuat  tekan  maksimum  adalah  206,31 kg/cm 2 pada umur 28 hari
5. Penambahan limbah PET efektif dilakukan sebesar 5% dari berat agregat kasar.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini,  maka  saran  yang  bisa  diberikan  adalah sebagai berikut.
1. Pemakaian  limbah PET tidak melebihi 5% dari berat agregat kasar.
2. Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  untuk melihat  kuat  tekan  beton  bila  seluruh agregat kasar diganti dengan limbah PET.

## REFERENSI
[1] Direktorat Jenderal
Bina Marga.
Kementerian  Pekerjaan  Umum.  2010.
Spesifikasi  Umum .  Revisi  2.  Jakarta:
Direktorat Jenderal Bina Marga.
[2] Mahmudah,  S.,  Rosidatul,  Atmaja,  L., 2012,  Pengaruh  Konsentrasi  Katalis
Kalium Karbonat Pada Proses Depolimerisasi  Limbah  Botol  Plastik Polietilen  Tereftalat  (PET), Jurnal  Sains
dan Seni , 1(1).
[3] Badan  Standar  Nasional,  2000, Tata
Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran Beton Normal , Jakarta, Badan Standardisasi Nasional. [4] Permana, T. J., Trihadiningrum, Y., 2015, Kajian Pengadaan Dan Penerapan Tempat  Pengolahan  Sampah  Terpadu (TPST)  Di  TPA  Km.14  Kota  Palangka Raya, Prosiding Seminar Nasional
Manajemen  Teknologi  XI ,  Surabaya: Program Studi MMT-ITS.
[5] Pratikto,  2010,  Beton  Ringan  Ber- Agregat  Limbah  Botol  Plastik  Jenis  PET (Poly  Ethylene  Terephthalate), Poli
Teknologi, 9 (1), 1–8. [6] ———, 2011, Pemanfaatan Superplasticizer  Pada  Beton  Ringan Struktural  Beragregat  Limbah  Botol
Plastik  Jenis  PET (Poly  Ethylene Terephthalate), Poli Teknologi, 10 (1).
[7] Setiawan, H., 2015, Pemanfaatan Limbah Botol  Plastik  Jenis  PET  (Poly  Ethylene Terephthalate) Sebagai Material Agregat Kasar  Beton  Ringan  Yang  Ramah
Lingkungan , Universitas Lambung Mangkurat.
[8] Standard  Nasional  Indonesia,  2008, Tata Cara Campuran Beton Normal , Bandung, Pustajatan-Balitbang Pekerjaan Umum.